—349— 
del Sacramento, cuyas moléculas se hallan mas menudas i separadas por la piala vir> 
jen i el rosicler inlimainenle mezclados cotí él, está mas apio para entrar en una 
oxidación enérjica hasta incendiarse, que el arsénico artificial.» 
Malpaso, 28 de julio de 1851. 
MIJSERALOJIA. — Descripción de un mineral de cobre con man. 
ganes a, por don Federico field — de Coepiimbo. 
Este mineral que se encuentra en unas minas cerca de Tambillos, en el dcparla- 
lenlo de Coquimbo, i que los mineros llaman «metal de carbón» por su semejanza 
con esta sustancia, es abundante, amorfo, tiene una fractura concoidea, mui negro 
i brillante, atacable con mucha dificultad por el ácido nítrico, pero con facilidad 
por el ácido hidroclórico con desarrollo de cloro, i formación de un residuo de silice 
en estado de polvo mui fino. A la temperatura de 21 2.“ pierde agua, i al calor rojo, 
oxijeno. Una análisis calilaliva manifestó la presencia de óxido de cobre, de manga- 
nesa, agua i ácido silicico — 100 granos me dieron, 
Agua. 
1G.09 
Oxido de cobre. 
27.00 
Oxiiio de manganesa. 
3i.it 
Silice. 
22.1(5 
99.66 
con vcslijios de óxido de hierro. 
IVo es probable que este mineral sea un silicato doble de manganesa i de cobre, 
sino una mezcla de óxido de cobre i do manganesa, con ácido silícico. Sin embargo 
es singular que todas las muestras que he examinado me han dado exaclanienle la 
misma Ici de cobre, aunque sacadas de diversas minas, i que siempre tienen 10 p.‘/„ 
poco mas o ménos de agua: la misma cantidad que encontró ]M. Domeyko en la llan- 
ca de Andacollo (véanse los elementos de mineralojia). Pero sabemos que los ácidos 
no pueden formar sales con el peróxido de manganesa, i siempre que se hace obrar 
algún ácido activo sobre este último, hai desarrollo de oxijeno o formación de agua 
(según la naturaleza del ácido'; adviértese también que miéntras que al descomponer 
los silicatos de cobre, el ácido silícico que se separa se halla al estado jelatinoso, co- 
mo siempre cuando se separa de sus combinaciones, la misma silice al separarse del 
mineral que describo, se separa al estado de polvo mui fino. La disolución del óxi- 
dode cobre de este mineral por el ácido nítrico sin efervescencia, es decir, sin desar- 
rollo de gaz alguno, prueba que el cobre existe en él en estado de óxido Cu O i la 
producción del cloro por la acción del ácido hidroclórico nos hace ver que la man- 
ganesa tiene dos alomos de oxijeno. fin este análisis, empleé, para separar el cobre, 
un método que me parece nuevo, i mui ventajoso, sobre todo en las análisis de los 
minerales de cobre, cuando entre sus elementos se halla algún oiro metal, que se ])re- 
cipita p!)r el bidrójeno sulfurado. El oxalalo de cobre es perfectamente insoluble en ' 
los ácidos nítrico e hidroclórico, <'uando las disoluciones no están mui reconceutra-. 
4(5 
